( 972 ) 



i8. Dans ces expriences il convient, en gnral, de faire usage d'une 

 pile de Bunsen, de 5o lments ou couples, assez faiblement charge pour 

 fournir au fer doux de l'appareil une force attractive gale celle dcrite 

 dans l'article 1 1. 



>' Je dirai ici, en passant, que l'on produit une belle lumire lectrique 

 en tenant un crayon ordinaire la main, et en interposant sa pointe entre les 

 deux lectrodes rapprochs On protge les yeux efficacement par des be- 

 sicles de verre jaune ou vert ; je dvelopperai plus tard ma pense sur la pr- 

 frence que je donne ces couleurs. 



19". Raction de la trempe sous l'influence magntique. La trempe a 

 peu d'influence sur la lumire naturelle; l'opticien regarde peine si les 

 verres de sa lunette sont tremps: pour lui, la densit parfaitement homo- 

 gne du verre suffit , puisqu'il veut obtenir des foyers et non pas des teintes 

 colores. 



Lorsqu'il s'agit, comme ici, de lumire polarise, de mesures de la 

 rotation du plan de polarisation, l'homognit rigoureuse est d'une impor- 

 tance secondaire, tandis que l'absence complte de trempe (trs-difficile 

 obtenir) devient de rigueur; puisque mme le degr le plus faible de 

 trempe ne tourne pas seulement le plan de polarisation , mais diminue encore 

 considrablement la rotation par influence magntique. 



" 20. La trempe accidentelle d'un verre se modifie, en plus ou en moins, 

 par l'action des ples airnants*; le plus souvent passagrement , quelquefois 

 pourtant d'une manire permanente. .le ne puis pas encore prciser les 

 rgles de la production de ce phnomne. L'interruption et le rtablissement 

 brusque du magntisme, de mme que l'invertissement des ples de l'ai- 

 mant , produisent des effets plus marqus que l'action continue. Ordinai- 

 rement ces secousses magntiques diminuent la trempe des verres pendant 

 l'exprience, et augmentent, par consquent , la rotation du plan de pola- 

 risation. Les verres contenant de l'alumine ou de l'acide borique montrent 

 ce phnomne d'une manire plus tranche que les autres, he borosilicate 

 de Faraday par exemple, lorsqu'il est lgrement tremp, augmente son 

 pouvoir rotateur aprs plusieurs secousses, pour perdre l'accroissement aprs 

 le repos. Les verres contenant un mtal magntique ou du bismuth perdent 

 de leur trempe pendant l'exprience. 



21. Quelques verres, cependant, ne ragissent pas d'une manire 

 aussi simple. L'uu de mes silicates de plomb, trs-basique, donne d'abord 

 18 degrs de rotation; trois ou quatre changements de ple le portent 

 aO'degrs; quelques secousses de plus, et la rotation revient 18 degrs; un 



